﻿Kristallographie. Mineralphysik. Mineralchemie. 



-5- 



Edwin W. Tillotsonjr.: The Relation of the Refractive Index 

 of Soda barium and Soda lime Glasses to their Chemical Com- 

 position. (Journ. of Industrial and Engineering Cliemistry. 1912. 4. p. 882 

 —885.) 



Einige Reihen von Natriumbaryiim- und Natriumcalciumgläsem wurden 

 hergestellt, worin die Verbindungen NagO . BaO . xSiOg und NaaO . 3CaO . 

 xSiOa angedeutet smd. Die berechneten spezifischen Refraktivitäten sind 

 additiv von dem reinen Natriumsilikat bis zum Doppelsihkat mid von dem 

 DoppelsUikat bis zum Baryum- oder Calciumsilikat. Folgende Faktoren zur 

 Brechung der Refraktivitäten mittels der Formel von Gladstone und Dale 

 wurden abgeleitet: SiOo 0,1995, BaO 0,0500, CaO 0,2410, -Na-^O 0,2360. 



E. H. Kraus. 



V. Rosicky: Über die Beziehung zwischen der Dichte und 

 der Lichtbrechung. (Abh. d. böhm. Akad. 1911. No. 5. 8 p. Böhmisch.) 



Die optische Elastizität beantragt Verf. mit dem Volumen des Fresnel- 

 schen Ellipsoides = F zu messen; dasselbe wird bei zweiachsigen Kristallen 



mit — , bei einachsigen mit , bei einfachbrechenden mit aus- 

 ^aßy ^(D^ a 3n^ 



gedrückt. Als spezifischeElastizität wird das Verhältnis jiesselben Volums 



F 



zur Dichte ^ bezeichnet. Analogerweise kann das Brechungsvermögen 



mit dem Volum der Indikatrix 'R = ^naßy resp. ^ n m'^ e und ^nn^ 

 ausgedrückt werden und auch hier gilt als spezifisches Brechungsvermögen 

 R 



das Verhältnis -— . 



h 



Verf. vergleicht diese Konstanten in einzehien isomorphen und poly- 

 morphen Gruppen. 



R F 



Bei den regulären Nitraten von Sr, Ba, Pb beträgt — 5,1 — 5,4, 



sinkt mit steigendem Molekulargewicht. Bei den regulären Haloiden: 



R 



NaCl, AgCl, AgBr ist das spezifische Brechungsvermögen -y- weniger konstant 



(7,1, 6,6, 8,1), die spezifische Elastizität sinkt auch hier mit steigendem 

 Molekulargewicht. In der Apatit reihe und in der iso dimorphen Calcit- 

 Aragonitgruppe ergibt die Berechnung ähnliche Resultate, auffallenderweise 

 ist jedoch das spezifische Brechungsvermögen von Aragonit (= 6,2) beinahe 

 identisch mit demjenigen von Kalkspat (= 6,3) und ziemhch entfernt von 

 demjenigen des Strontianits (4,8) und Cerussits (5,0). Die spezifische Elastizität 

 des Magnesits 0,31 ist trotz des kleineren Molekulargewichtes kleiner als beim 

 Kalkspat (0,38). (Ebenso anomal verhält sich auch die Dichte, indem der 

 Magnesit bei niedrigerem Molekulargewicht schwerer ist.) Von den Sulfaten 

 RSO4 verhalten sich Baryt, Cölestin und Anhydrit analog den vorhergehenden, 

 der Anhydrit steht auch in dieser Beziehung abseits der übrigen Gruppe. In 



